4i8 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



toujours supérieure à la température de solidification de l'alliai^e. Après 3o minutes 

 de séjour, le tube est trempé dans l'eau froide. 



Si la proportion du cuivre dans le lit de fusion ne dépasse pas 6o-65 pour loo, les 

 petits culots obtenus par trempe vers 970°-io5o° sont absolument homogènes; pour 

 des teneurs plus élevées en cuivre, 65-8o pour loo, la composition chimique varie 

 graduellement de haut en bas, mais il n'y a pas de double couche. 



Lorsque la température de trempe descend à g-o^-g^io", la double couche apparaît 

 si, bien entendu, les proportions des deux métaux étaient suffisantes pour sa for- 

 mation. 



La photographie donnée {fis. i) représente un de ces petits culots trempé à 070° 



et tenant : en haut, -r— - = -tt^-, et en bas, -^-^— • La double couche est bien nette. 

 Vh jo,7 8j ,9. 



Malheureusement, la méthode de trempe, excellente au point de vue purement quali- 

 tatif, ne permet pas ici de tracer avec certitude la courbe de solubilité réciproque 

 des deux métaux. Après un certain nombre de tentatives infructueuses, nous avons 

 eu recours à la méthode suivante : 



2° Par aspiration. — Les métaux pris dans des proportions convenables sont 

 fondus dans un four électrique sous une épaisse couche de charbon. On agite bien la 



■jm' 

 no 



loi^- 



nim'/. 



Fiiî. 2. 



Cu^iûi) 



masse fondue et, lorsque la température devient constante, on aspire une petite 

 quantité du métal au moyen d'un tube en terre de pipe. Un dispositif, facile à ima- 

 giner, permet d'aspirer soit à la partie supérieure du creuset, soit à la partie infé- 

 rieure et d'avoir, par conséquent, la composition des deux couches métalliques, si 

 leur formation a lieu. 



Les résultats obtenus sont représentés par la courbe donnée {Jig. ">.)■ Comme on le 

 voit, la courbe se compose de deux parties bien distinctes. La partie gauche, relative 

 à la couche inférieure, c'est-à-dire à la solubilité du cuivre dans le plomb, ne présente 



